Die anfällgliche Suszeptibiltäl von Nickel in Abhängigkeit von der Tempaiatui'. 511 

 Die Suszeptibilität A- aus / und //„, nach 



Schliesslich jwurde die anfiiiigliclio Suszeptibilität a graphisch 

 auf folgende Weise gefunden. Die berechneten Suszeptibilitätswerte /c 

 wurden in Funktion der Feldstärke H,„ aufgetragen und die gefun- 

 denen Punkte zu einer Kurve vereinigt. Der durch Extrapolation') 

 gefundene Schnitt dieser Kurve mit der Achse i/,„ = gibt die an- 

 fängliche Suszeptibilität für das Feld H = 0. 



D. Uiiregelmässigl-eiten zu Bef/inii de)- Versuche. 



Die ersten Untersuchungen bei gewöhnlicher (Umgebungs-) Tem- 

 peratur ergaben für die nach H = extrapolierte Suszeptibilitätskurve 

 in Funktion des Feldes 7/ eine anfängliche Suszeptibilität von Je = 2,50 

 absoluten Einheiten, welcher Wert jedoch nach einmaligem Erhitzen 

 auf ca. 350° C. und wieder Erkaltenlassen auf die Umgebungstemperatur 

 auf 3.30 stieg. Bei nochmaligem Erhitzen auf die gleiche Temperatur 

 von 350*^ C. und Abkühlenlassen erreichte er für die gewöhnliche Tem- 

 peratur schon eine Höhe von 3,40 C. G. S. 



Auch stiegen die Suszeptibilitätswerte für die verschiedenen Tem- 

 peraturen. So wurde beispielsweise die Suszeptibilitätskurve für 320° C 

 •ermittelt, nachdem der Nickelring ca. 6 Stunden lang dieser Tem- 

 peratur ausgesetzt war. Abgekühlt auf die Umgebungstemperatur und 

 wieder auf 320° C. gebracht, zeigte er höhere Suszeptibilitätswerte. 



Ähnliche Unregelmässigkeiten scheinen sich bei allen ferromag- 

 netischen Substanzen zu zeigen'-). 



Es ist möglich, dass die anfangliche Suszeptibilität für gewöhn- 

 liche Temperatur vor dem Abdrehen der Ringe, bei welchem das 

 Nickel erwärmt wurde, noch kleiner war. 



Um zu erfahren, ob sich das Nickel durch oftmaliges Erhitzen 

 und Erkaltenlassen schliesslich einem stationären Zustand nähere, 

 wuide der Nickelring zehnmal auf 400° C. erhitzt und bis auf 200° C. 

 abgekühlt, und die Temperatur bei 400° und bei 200° jeweilen sechs 

 bis zwölf Stunden konstant gehalten. 



Die anfängliche Suszeptibilität bei gewöhnlicher Temperatur stieg, 

 je öfters erhitzt wurde, immer weniger und näherte sich schliesslich 

 einem konstanten Betrage, der sich im Verlauf der Experimente nicht 

 mehr änderte. 



') Lord Rayleigh: Phil. Mag. 1887. March., p. -2'25— 245. — C. Baur: 

 Inaugural-Dissertation, Zürich 187'J. — C. Baur: Wied. Ann. XI. 1880, .S. 245. 



-) Wiedemann: Galvanismus II, §522. — Perrier: Les variations thermiques 

 de l'Hysl. tourn. et de l'Hyst. altern. These, Zürich 1909, p. 40. — S. auch: Archives 

 des Scs. Phy.s. et Nat. 1909, t. XXVII. 



